— 931 — 



La resistenza elettrica venne misurata, col metodo descritto, su un tratto 

 di 14 centimetri di lunghezza, quindi il filo venne sottoposto al riscaldamento 

 a 1000°. Si ottennero così i valori seguenti: 



prima del riscaldamento : resistenza 0,022 ohm ; 

 dopo 2 ore di riscaldamento: resistenza 0,256 ohm. 

 6 n » » 0,268 » 



10 » » " 0,269 » 



Il risultato è quindi pienamente conforme alla nostra aspettativa: la 

 conduttività della costantana era praticamente raggiunta nelle prime due ore 



Fig. 3. — (dopo il riscaldamento). 



di riscaldamento ; gli ulteriori piccoli aumenti della resistenza devono ascri- 

 versi al nucleo interno di rame. All'osservazione microscopica il filo, dopo 

 il riscaldamento, presenta una struttura completamente omogenea, come ap- 

 pare chiaramente dalla fotografia fig. 3. 



Abbiamo voluto compiere poi alcune esperienze anche a temperature più 

 basse, e da ricerche tuttora in corso risulta che la diffusione avviene con 

 una certa velocità a 500°. 



Noi abbiamo in corso esperienze su fili costituiti da un numero assai 

 maggiore di strati di estrema sottigliezza. 



In queste esperienze siamo stati coadiuvati costantemente e con grande 

 diligenza dal laureando in chimica Ugo Tagliavini, che vivamente ringraziamo. 



Un vivo ringraziamento dobbiamo anche ora al prof. F. Lori, direttore 

 della nostra scuola e del gabinetto di elettrotecnica, che pose a nostra dis- 

 posizione gli strumenti per la misura della conduttività. 



